FR 2557094 A1 19850628 FR 8320794 A 19831222 Eaaux sur porcelaine But : Décoration originale et nouvelle de la porcelaine. Jusqu'alors, la porcelaine est émaillée en principe par trempage ou par pulvé risation de l'é ail, porcelaine sur la pite cuite en "dégourdi" (environ 800 ), on procède alors à la cuisson dite "réductrice" à 1400 . Composition de cet émail : exemple émail Limoges Pegmatite + Feldspath 88 k ; Tessons 5 % ; Quartz 4 % ; Argile 2 ,' chaux i,'. Le procédé résultant de la présente invention consiste à émailler la porcelaine en "biscuit", c' estè-dire, cuite en cuisson "réductrice" å 1 400 sans l'étape de l'émaillage. On utilise alors des émaux dont la composition est différente. Il s'agit d'émaux qui sont en principe utilisés pour l'imaillage artistique des métaux tels que l'or, l'argent et, surtout, le cuivre. Composition de ces émaux : silice, plomb, carbonate de potasse, nitrate de potasse, borax, carbonate de soude. Le tout colora par des oxydes métalliques. Agents opacifiants pour les émaux opaques. On utilise donc ces émaux se présentant sour forme de poudre > soit mouillée à la spatule de manière classique, soit par poudrage au tamise toujours directement sur la porcelaine en "biscuit". La cuisson des émaux d'art sur métaux s'effectue dans un four préchauffé aux environs de 800 0; selon les couleurs, l'effet désiré, la durée de cuisson est va riable ; elle dépend aussi de la perte de chaleur au moment de l'ouverture du four pour enfourner la pièce. Selon notre procédé "Emaux sur porcelaine". Pour éviter le choc thermique, la pièce est enfournée dans un four froid ou tiède, monte en température avec le four, jusqu'à l'adhérence de l'émail. On cuit entre 600 0 et 800 . Une cuisson faible en température donne un effet granité et Saut, alors qu'une cuisson plus forte donnera un effet lisse et brillant. La cuisson peut se faire au juger et à l'oeil nu (cone pour les émaux sur cuivre) - soit selon les composants de la couleur (contenance on oxydes métalliques) on peut aussi en déterminer, toujours suivant l'effet désiré, la température exacte. Lorsque la température de cuisson désirée est obtenue, on débranche le jour et on laisse doucement retomber la température. Quant le four est tiède, ou froid, on peut alors sortir la pièce. Â partir de cela, il est possible d'obtenir d'autres effets en cuisant plusieurs fois, on ajottant aussi de petites touches d'or, d'argent, qui viendront s'insérer à la cuisson dans l'émail en fusion. D'autre part : Il est égolement possible d'émailler la pièce de porcelaine avec l'émail de porcelaine composant n I. Laisser la partie à émailler en biscuit, à l'aide de caches ou de produits spéciaux, tels que vernis parafiné, etc...) ; cuire en cuisson réductrice (1400 e). Emailler ensuite, selon notre procédé, la partie restée en biscuit, à la spatule ou par poudrage, avec l'émail composition n II, ce qui donne encore un effet plus inattendu. Ceci concerne les émaux opaque. REVENDICATION Empaillage sur porcelaine, avec utilisation d'émaux pour métaux, à la main, à la spatule ou par poudrage. Procédé caractérisé n ce qu'il consiste à émailler la procelaine en biscuit, c'est-à-dire, en cuisson "réductrice" à 1 4000 sans l'étape de l'émaillage. Procédé aboutissant à la création d'émaux non translucides.